OS 



HAUER, WuiDKNBUscH uiid K. VON Hauer für die (nähere Kenntniss der 

 Fahlerz- Zusammensetzung geleistet worden, wendet sich der Verf. der 

 von ihm unternommenen Analyse zu. Das zerlegte Musterstück stellte einen 

 Krystall dar, fast ringsum von verzogenen Flächen, aus welchen man 

 .nur schwierig ein Tetraeder erkennen konnte, umgeben. Der Krystall 

 .wog etwa 13 Gramme und ergab, in Wasser getaucht, eine Eigenschwere 

 von 5,070, während das wahre spezifische Gewicht des £rzes durch sein 

 grobes Pulver bestimmt gleich 5,356 war. Dieser Unterschied erklärte 

 sich sogleich beim Zerschlagen des Stückes, indem das Innere von zahl- 

 losen kleinen Höhlungen durchdrungen war. Die inneren Wandungen der- 

 selben zeigten sich oft mit einrni dünnen schwarzen Anflug bedeckt, welcher 

 soviel als möglich bei der Analyse entfernt wurde. Kupferkies verunrei- 

 nigt in geringem Maasse sowohl die äussere Oberfläche als auch das Innere 

 des Krystalls, der lichte-sfahlgrau, Metall-glänzend, im Brauche uneben und 

 milde sich zeigte. 



Erhit/t man das Mineral in eintm kleinen Glas-Kolben, so sublimirt 

 sich schw.irzes Schwefel-Quecksilber. Die rückständige geschmolzene Masse 

 noc!)mals in der Glas-Röhre mit kohlensaurem Natron geglüht gab kein 

 Quecksilber-Tröpfchen mehr. Es scheint also hiernach, als wenn aus diesem 

 Fahlerze alles Quecksilber durch Erhitzen desselben für sich abzutreiben 

 wäre; Weidenbusch beobachtete jedoch bei dem von ihm untersuchten 

 Mineral von Schwatfs in Tyrol ein entgegengesetztes Verhalten, und es 

 dürften folglich Quecksilber-haltigc Fahlerze in dieser Hinsicht verschie- 

 den seyn. Die vom Verf. angestellten drei Analysen ergaben: 



(I.) 



Schwefel 22,54 



Kupfer 35,42 



Blei (0,21) 



Zink 0,64 



Eisen 0,80 



Quecksilber .... 17,27 



Antimon 18,56 



Wismuth 0,96 



Arsenik 3,18 



(11.) 



(III.) 



22,11 . 



22,94 



34,83 . 



35,76 



0,21 . 



(0,21) 



0,75 . 



0,67 



0,99 



0,81 



(17,27) 



. (17,27) 



19,54 



. 19,93 



0,66 



. (0,96) 



3,13 



2,50 



99,51 



101,05. 



99,58 



Die in Klammern stehenden Zahlen sind nicht direkt bestimmt, sondern 

 aus derjenigen Analyse, wo sie ohne Klammern stehen, herübergenommen. 



B. P. Gkeg: Gediegenes Blei in Meteoreisen von Chili 

 (Vlnstit. XXU, 435). Die Eisen-Masse stammt aus der Wüste Tarapaca 

 und durch Darlington's Analyse wurde bereits früher deren allgemeine 

 Übereinstimmung mit andern zerlegten Meteoreisen dargethan. Beim Zer- 

 schneiden der Masse, welche über 17 Pfd. (Engl.) wog, wurden kleinere 

 und grössere Höhlungen wahrgenommen, wovon einige ganz, andere zum 

 Theil erfüllt sind mit gediegenem Bl ei, dessen vollkommene Reinheit eine 

 Analyse von Heddle erwiesen. 



I 



